natgillin/translations-raw huggingface dataset:
If it is impossible, the test shall be carried out, in accordance with the Technical Service, on the initial thickness of the material, which shall be mentioned in the test report.
Kuva 1
Composite materials (see paragraph 6.1.3) shall be tested as if they were of uniform construction.
Esimerkki palokammiosta, näytekappaleen pitimestä ja valumiskaukalosta
In the case of materials made of superimposed layers of different composition which are not composite materials, all the layers of material included within a depth of 13 mm from the surface facing towards the respective compartment shall be tested individually.
Kuva 2
A sample is held horizontally in a U-shaped holder and is exposed to the action of a defined flame for 15 seconds in a combustion chamber, the flame acting on the free end of the sample.
Esimerkki palokammiosta
The test determines if and when the flame extinguishes or the time in which the flame passes a measured distance.
(Mitat millimetreinä)
APPARATUS
Kaasupoltin
Combustion chamber (Figure 1), preferably of stainless steel and having the dimensions given in Figure 2.
Näyte
The front of the chamber contains a flame-resistant observation window, which may cover the front and which can be constructed as an access panel.
Näyte
The bottom of the chamber has vent holes, and the top has a vent slot all around.
Kuva 3
The combustion chamber is placed on four feet, 10 mm high.
Tyypillinen roiskekaukalo
The chamber may have a hole at one end for the introduction of the sample holder containing the sample; in the opposite end, a hole is provided for the gas line.
Näytteen pidin koostuu kahdesta U:n muotoisesta metallilevystä tai kehikosta, jotka ovat korroosionkestävää materiaalia.
Melted material is caught in a pan (see Figure 3) which is placed on the bottom of the chamber between vent holes without covering any vent hole area.
Mitat annetaan kuvassa 4.
Figure 1
Alempi levy on varustettu tapeilla, ylempi levy vastaavilla rei'illä näytekappaleen kiinnipysymisen varmistamiseksi.
Example of combustion chamber with sample holder and drip tray
Tapit toimivat myös mittapisteinä paloetäisyyden alussa ja lopussa.
Figure 2
Käytettävissä on oltava tuki halkaisijaltaan 0,25 mm:n lämmönkestävästä teräslangasta, joka on pingotettu kehykseen 25 mm:n välein alemman U-muotoisen kehyksen yli (katso kuva 5).
Example of combustion chamber
Näytekappaleen alapinnan on sijaittava 178 mm pohjalevyn yläpuolella.
(Dimensions in millimetres)
Kuva 4
Gas burner
Esimerkki näytekappaleen pitimestä
Sample
Päällyslevy
Vent slot
Kuva 5
Typical drip pan
Pituus
Sample holder, consisting of two U-shaped metal plates or frames of corrosion-proof material.
Pienenä sytytyslähteenä toimii Bunsen-poltin, jonka sisähalkaisija on 9,5 ± 0,5 mm. Se sijaitsee testikaapissa siten, että sen suuttimen keskikohta on 19 mm näytekappaleen avoimen pään alareunan keskikohdan alapuolella (ks. kuva 2).
Dimensions are given in Figure 4.
Testikaasu
The lower plate is equipped with pins, the upper one with corresponding holes in order to ensure a consistent holding of the sample.
Polttimeen johdetun kaasun lämpöarvon on oltava lähellä arvoa 38 MJ/m3 (esimerkiksi maakaasu).
The pins also serve as the measuring points at the beginning and end of the burning distance.
Vähintään 110 mm pitkä metallikampa, jossa on 7–8 pehmeästi pyöristettyä hammasta per 25 mm.
The plane of the lower side of samples shall be 178 mm above the floor plate.
Vetokaappi.
(See Figures 1 and 2)
Ennen koetta ilman pystysuuntainen liikenopeus vetokaapin läpi on mitattava 100 mm palokammion lopullisen sijoituskohdan etu- ja takapuolelta.
Figure 4
Nopeuden on oltava 0,10 ja 0,30 m/sekunnissa välillä, jotta palamistuotteista ei olisi haittaa laitteiston käyttäjälle.
Example of sample holder
On mahdollista käyttää vetokaappia, jossa on luonnollinen tuuletus ja sopiva ilman liikenopeus.
Cover plate
NÄYTEKAPPALEET
Figure 5
Muoto ja mitat
Example of section of lower U-frame design for wire support facility
Näytekappaleiden muoto ja mitat esitetään kuvassa 6.
Grooves 2 × 2 (direction sample)
Näytekappaleen paksuus vastaa testattavan tuotteen paksuutta.
Length
Se ei saa olla paksumpi kuin 13 mm. Näytekappaleen poikkileikkauksen on oltava sama kappaleen koko pituudella, jos tämä on näytteenoton osalta mahdollista.
Grooves 0,5 × 0,5 Outer frame side
Kuva 6
The small ignition source is provided by a Bunsen burner having an inside diameter of 9,5 ± 0,5 mm.
Jos tuotteen muoto ja mitat eivät mahdollista annettujen mittojen mukaisen näytekappaleen ottamista, on käytettävä seuraavia vähimmäismittoja:
It is located in the test cabinet so that the centre of its nozzle is 19 mm below the centre of the bottom edge of the open end of the sample (see Figure 2).
näytekappaleen, jonka leveys on 30–60 mm, pituuden on oltava 356 mm. Tässä tapauksessa materiaali testataan tuotteen leveysmitan mukaan.
Test gas
näytekappaleen, jonka leveys on 60–100 mm, on pituudeltaan oltava vähintään 138 mm. Tässä tapauksessa potentiaalinen palaneen osan pituus vastaa näytekappaleen pituutta, kun mittaus aloitetaan ensimmäisestä mittauspisteestä.
The gas supplied to the burner shall have a calorific value near 38 MJ/m3 (for example natural gas).
Vakiointi
Metal comb, at least 110 mm in length, with seven to eight smooth rounded teeth per 25 mm.
Näytekappaleita on vakioitava vähintään 24 tunnin ajan mutta ei kauempaa kuin 7 vuorokautta lämpötilassa 23 °C ± 2 °C ja suhteellisessa ilmankosteudessa 50 ± 5 prosenttia, ja niitä on pidettävä näissä olosuhteissa aivan testin alkuun asti.
Stop-watch, accurate to 0,5 seconds.
MENETTELY
Fume cupboard.
Karhea- tai nukkapintaiset näytekappaleet asetetaan tasaiselle alustalle ja kammataan kahdesti nukkaa vasten kammalla (kohta 2.5).
The combustion chamber may be placed in a fume cupboard assembly provided that the internal volume is at least 20 times, but not more than 110 times, greater than the volume of the combustion chamber and provided that no single height, width, or length dimension of the fume cupboard is greater than 2,5 times either of the other two dimensions.
Näytekappale asetetaan näytekappaleen pitimeen (kohta 2.2) siten, että altistettava puoli on alaspäin kohti liekkiä.
Before the test, the vertical velocity of the air through the fume cupboard shall be measured 100 mm in front of and behind the final position where the combustion chamber will be located.
Kaasuliekki säädetään 38 mm:n korkuiseksi käyttäen apuna kammiossa olevaa merkintää polttimen ilmanoton ollessa suljettuna.
It shall be between 0,10 and 0,30 m/s in order to avoid possible discomfort, by combustion products, to the operator.
Ennen ensimmäisen kokeen aloittamista liekkiä on poltettava vähintään 1 minuutin ajan, jotta se tasoittuisi.
It is possible to use a fume cupboard with natural ventilation and an appropriate air velocity.
Näytekappaleen pidin työnnetään palokammioon siten, että näytekappaleen pää altistuu liekille, ja 15 sekunnin kuluttua katkaistaan kaasun syöttö.
SAMPLES
Palamisajan mittaus alkaa siitä hetkestä, jolloin liekin juuri ohittaa ensimmäisen mittauspisteen.
Shape and dimensions
Liekin etenemistä seurataan nopeammin palavalla puolella (ylä- tai alapuoli).
The shape and dimensions of samples are given in Figure 6.
Palamisajan mittaus lopetetaan, kun liekki on saavuttanut viimeisen mittauspisteen tai kun liekki sammuu, ennen kuin se saavuttaa viimeisen mittauspisteen.
The thickness of the sample corresponds to the thickness of the product to be tested.
Jos liekki ei saavuta viimeistä mittauspistettä, mitataan palaneen osan pituus liekin sammumispisteeseen asti.
It shall not be more than 13 mm.
Palaneen osan pituus on näytekappaleen hajonnut osa, jonka pinta tai sisäosa on tuhoutunut palamalla.
When taking the sample permits, the sample shall have a constant section over its entire length.
Jos näytekappale ei syty tai ei jatka palamista polttimen sammuttamisen jälkeen tai kun liekki sammuu ennen kuin se saavuttaa ensimmäisen mittauspisteen, jolloin ei saada mitatuksi palamisaikaa, kirjataan koeraporttiin palamisnopeudeksi 0 mm minuutissa.
Figure 6
Kun tehdään testisarja tai toistetaan testejä, varmistetaan, että palokammion ja näytekappaleen pitimen lämpötila on enintään 30 °C ennen seuraavan testin aloittamista.
If the shape and dimensions of a product do not permit taking a sample of the given size, the following minimum dimensions shall be maintained:
LASKENTA
For samples having a width of 3 to 60 mm, the length shall be 356 mm.
Palonopeus B [1], millimetreinä minuutista, saadaan kaavasta:
In this case the material is tested in the product's width;
jossa
For samples having a width of 60 to 100 mm, the length shall be at least 138 mm.
s palanut pituus millimetreinä
In this case the potential burning distance corresponds to the length of the sample, the measurement starting at the first measuring point.
t sekunteina ilmaistu aika, joka kului pituuden s palamiseen.
Conditioning
Palamisnopeus (B) jokaisen näytekappaleen osalta lasketaan vain siinä tapauksessa, että liekki saavuttaa viimeisen mittauspisteen tai näytekappaleen pään.
The samples shall be conditioned for at least 24 hours but not more than 7 days at a temperature of 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 ± 5 % and shall be maintained under these conditions until immediately prior to testing.
LIITE 7
PROCEDURE
TESTI MATERIAALIEN SULAMISOMINAISUUKSIEN MÄÄRITTÄMISEKSI
Place samples with napped or tufted surfaces on a flat surface and comb twice against the nap using the comb (paragraph 2.5).
Testataan neljä näytekappaletta kummastakin pinnasta (elleivät ne ole identtiset).
Place the sample in the sample holder (paragraph 2.2) so that the exposed side will be downwards to the flame.
Näytekappale asetetaan vaakasuoraan asentoon ja altistetaan sähkölämpösäteilijälle.
Adjust the gas flame to a height of 38 mm using the mark in the chamber, the air intake of the burner being closed.
Kappaleen alle asetetaan astia, johon syntyvät pisarat kerätään.
Before starting the first test, the flame shall burn at least for 1 min for stabilisation.
Astiaan laitetaan puuvillavanua, jotta voidaan todeta, syntyykö pisaroista liekkejä.
Push the sample-holder into the combustion chamber so that the end of the sample is exposed to the flame, and after 15 seconds cut off the gas flow.
Laitteiston on koostuttava seuraavista osista (kuva 1):
The measurement of the burning time starts at the moment when the foot of the flame passes the first measuring point.
sähkölämpösäteilijä
Observe the flame propagation on the side burning faster than the other (upper or lower side).
ritilällinen näytekappaleen tuki
Measurement of burning time is completed when the flame has come to the last measuring point or when the flame extinguishes before coming to the last measuring point.
keruuastia (syntyville pisaroille)
If the flame does not reach the last measuring point, measure the burnt distance up to the point where the flame extinguished.
tuki (laitteistolle).
Burnt distance is the decomposed part of the sample, which is destroyed on its surface or in the interior by burning.
Lämmönlähteenä käytetään sähkölämpösäteilijää, jonka hyötyteho on 500 W.
In so far as the sample does not ignite or does not continue burning after the burner has been extinguished, or when the flame extinguishes before reaching the first measuring point, so that no burning time is measured note in the test report that the burning rate is 0 mm/min.
Säteilypinnan on oltava läpinäkyvää kvartsilevyä, jonka halkaisija on 100 ± 5 mm.
When running a series of tests or repeat tests, ensure that the combustion chamber and sample holder have a maximum temperature of 30 °C before starting the next test.
Laitteen säteilemän lämmön on oltava 3 W/cm2 mitattuna säteilijän pinnan kanssa samansuuntaisesti asetetulta pinnalta 30 mm etäisyydeltä.
CALCULATION
Kalibrointi
The burning rate, B [1], in millimetres per minute, is given by the formula:
Lämpösäteilijän kalibroinnissa käytetään Gardon (folio) -tyyppistä lämpövuomittaria (radiometri), jonka toimialue on enintään 10 W/cm2.
where:
Säteilyä ja mahdollisesti pienen määrän lämpövirtaa vastaanottavan kohteen on oltava tasainen, ympyränmuotoinen, halkaisijaltaan enintään 10 mm ja kestävällä mattamustalla pinnoitteella päällystetty.
s the burnt distance, in millimetres;
Kohteen on oltava vesijäähdytetyssä kotelossa, jonka etuseinän on oltava hyvin kiillotettua metallia, tasainen, samalla kohdalla kohteen tason kanssa, ympyränmuotoinen ja halkaisijaltaan noin 25 mm.
t the time, in seconds, to burn distance s.
Säteily ei saa kulkea yhdenkään ikkunan kautta ennen kuin se saavuttaa kohteen.
The burning rate (B) for each sample is only calculated in the case where the flame reaches the last measuring point or the end of the sample.
Instrumentin on oltava kestävä, helppo asentaa ja käyttää, tunnoton ilman virtauksille, ja sen on säilytettävä kalibrointinsa.
ANNEX 7
Instrumentin tarkkuuden on oltava ± 3 prosenttia ja toistettavuuden 0,5 prosenttia.
TEST TO DETERMINE THE MELTING BEHAVIOUR OF MATERIALS
Lämpövuomittarin kalibrointi on tarkistettava aina, kun säteilijä kalibroidaan uudelleen, vertaamalla sitä instrumenttiin, jota käytetään vain vertailustandardina eikä muihin tarkoituksiin.
Four samples, for both faces (if they are not identical) shall undergo the test.
Vertailustandardi-instrumentti on kalibroitava kokonaan vuoden välein kansallisen standardin mukaisesti.
A sample is placed in a horizontal position and is exposed to an electric radiator.
Kalibroinnin tarkistaminen
A receptacle is positioned under the specimen to collect the resultant drops.
Syötetyn tehon tuottama säteilyvoimakkuus, joka alkuperäisellä kalibroinnilla mitattuna vastaa 3 W/cm2:n säteilyvoimakkuutta, on tarkistettava usein (vähintään 50 käyttötunnin välein), ja laitteisto on kalibroitava uudelleen, jos tällaisessa tarkistuksessa paljastuu yli 0,06 W/cm2:n poikkeamia.
Some cotton wool is put in this receptacle in order to verify if any drop is flaming.
Kalibrointimenetelmä
The apparatus shall consist of (Figure 1):
Laitteisto asetetaan tilaan, jossa ei tapahdu ilmavirtausta (virtausnopeus saa olla enintään 0,2 m/s).
an electric radiator;
Lämpövuomittari asetetaan laitteistoon näytekappaleen paikalle siten, että lämpövuomittarin kohdepinta sijaitsee keskeisesti säteilijän pintaan nähden.
a support for the sample with grill;
Virransyöttö käynnistetään ja ohjausyksikön tehonotto säädetään siten, että se tuottaa 3 W/cm2:n säteilyn säteilijän pinnan keskellä.
a receptacle (for resultant drops);
Kun teho on säädetty siten, että säteily on 3 W/cm2, on tasapainon saavuttamiseksi pidettävä 5 minuutin jakso, jonka aikana ei tehdä lisäsäätöjä.
a support (for the apparatus).
Näytekappaleen tukena käytetään metallirengasta (kuva 1).
The source of heat is an electric radiator with a useful output of 500 W.
Tämän tuen päälle asetetaan ruostumattomasta teräslangasta valmistettu ritilä, jonka mitat ovat seuraavat:
The radiating surface must be made of a transparent quartz plate with a diameter of 100 ± 5 mm.
sisähalkaisija: 118 mm,
The radiated heat from the apparatus, measured on a surface which is situated parallel to the surface of the radiator at a distance of 30 mm, shall be 3 W/cm2.
reikien mitat: 2,1 mm,
Calibration
teräslangan halkaisija: 0,70 mm.
For calibration of the radiator, a heat flux meter (radiometer) of the Gardon (foil) type with a design range not exceeding 10 W/cm2 shall be used.
Keruuastian on oltava valmistettu lieriöputkesta, jonka sisähalkaisija on 118 mm ja syvyys 12 mm. Astia täytetään puuvillavanulla.
The target receiving radiation, and possibly to a small extent convection, shall be flat, circular, not more than 10 mm in diameter and coated with a durable matt black finish.
Edellä kohdissa 2.1, 2.3 ja 2.4 eritellyt kappaleet on tuettava pystypilarilla.
The target shall be contained within a water cooled body the front face of which shall be of highly polished metal, flat, coinciding with the plane of the target and circular, with a diameter of about 25 mm.
Säteilijä asetetaan tuen päälle siten, että säteilypinta on vaakasuorassa ja säteily suuntautuu alaspäin.
Radiation shall not pass through any window before reaching the target.
Pilari on varustettava vivulla/polkimella, jolla säteilijän tukea voidaan nostaa hitaasti.
The instrument shall be robust, simple to set up and use, insensitive to draughts, and stable in calibration.
Se on varustettava myös salvalla, jolla varmistetaan, että säteilijä voidaan saattaa takaisin normaaliasentoonsa.
The instrument shall have an accuracy of within ± 3 % and a repeatability within 0,5 %.
Normaaliasennossa säteilijän akseli, näytekappaleen tuki ja astia ovat kohdakkain.
The calibration of the heat flux meter shall be checked whenever a recalibration of the radiator is carried out, by comparison with an instrument held as a reference standard and not used for any other purpose.
Näytekappaleiden on oltava mitoiltaan 70 mm × 70 mm. Näytekappaleet otetaan samalla tavalla valmiista tuotteista, jos tuotteen muoto sen sallii.
The reference standard instrument shall be fully calibrated at yearly intervals in accordance with a national standard.
Jos tämä on mahdotonta, testi suoritetaan teknisen toimielimen ohjeiden mukaisesti käyttäen materiaalin alkuperäistä leveyttä, ja asiasta on mainittava testiselosteessa.
Calibration check
Komposiittimateriaalit (katso säännön kohta 6.1.3) testataan siten kuin ne olisivat yhtenäistä materiaalia.
The irradiance produced by the power input which the initial calibration has shown to correspond to an irradiance of 3 W/cm2 shall be frequently checked (at least once every 50 operating hours) and the apparatus shall be recalibrated if such a check reveals a deviation greater than 0,06 W/cm2.
Kun kyseessä ovat materiaalit, jotka koostuvat päällekkäisistä eri koostumusta olevista kerroksista, jotka eivät ole komposiittimateriaaleja, kaikki kyseessä olevaan tilaan (sisätila, moottoritila tai erillinen lämmitystila) päin olevasta pinnasta 13 mm:n syvyyteen asti ulottuvat materiaalikerrokset testataan erikseen.
Calibration procedure
Testattavan näytekappaleen massan on oltava vähintään 2 g. Jos yhden näytekappaleen massa on pienempi, on lisättävä riittävä määrä näytekappaleita.
The apparatus shall be placed in an environment essentially free of air currents (not more than 0,2 m/s).
Jos materiaalin pinnat eivät ole samanlaisia, on molemmat pinnat testattava.
Place the heat flux meter in the apparatus in the specimen position so that the target of the heat flux meter is located centrally within the radiator surface.
Tässä tapauksessa on testattava kahdeksan näytekappaletta.
Switch on the electricity supply and establish the power input of the controller required to produce irradiance at the centre of the radiator surface of 3 W/cm2.
Näytekappaleita ja puuvillavanua on vakioitava vähintään 24 tunnin ajan lämpötilassa 23 °C ± 2 °C ja suhteellisessa ilmankosteudessa 50 ± 5 prosenttia, ja niitä on pidettävä näissä olosuhteissa aivan testin alkuun asti.
Adjustment to the power unit to record 3 W/cm2 should be followed by a five minute period without further adjustment to ensure equilibrium.
Näytekappale asetetaan tukeen ja tuki asetetaan siten, että säteilijän pinnan ja näytekappaleen yläpinnan välinen etäisyys on 30 mm.
The support for the samples shall be a metallic ring (Figure 1).
Keruuastia ja siinä oleva puuvillavanu asetetaan tuen ritilän alle 300 mm:n etäisyydelle.
On top of this support a grill, made of stainless steel-wire, is placed with the following dimensions:
Säteilijä asetetaan sivuun siten, ettei se voi säteillä näytekappaleeseen, ja käynnistetään.
Interior diameter: 118 mm,
Kun säteilijä toimii täydellä teholla, se asetetaan näytekappaleen yläpuolelle ja aloitetaan ajanotto.
Dimension of the holes: 2,10 mm square,
Jos materiaali sulaa tai muuttaa muotoaan, säteilijän korkeutta muutetaan siten, että 30 mm:n etäisyys säilyy.
Diameter of the steel-wire: 0,70 mm.
Jos materiaali syttyy, säteilijä siirretään sivuun kolmen sekunnin kuluttua.
The receptacle shall consist of a cylindrical tube with an interior diameter of 118 mm and a depth of 12 mm.
Se tuodaan takaisin toiminta-asentoon, kun liekki on sammunut, ja samat toiminnot toistetaan niin usein kuin on tarpeen testin viiden ensimmäisen minuutin aikana.
The receptacle shall be filled with cotton wool.
Testin viidennen minuutin jälkeen:
A vertical column shall support the items specified in paragraphs 2.1, 2.3 and 2.4.
Jos näytekappale on sammunut (siitä riippumatta, onko se syttynyt testin viiden ensimmäisen minuutin aikana vai ei), jätetään säteilijä asentoonsa, vaikka näytekappale syttyisi uudestaan.
The radiator is placed on top of the support in a manner such that the radiating surface is horizontal and the radiation is downwards.
Jos materiaali on liekeissä, odotetaan sen sammumista, ennen kuin säteilijä saatetaan takaisin toiminta-asentoon.
A lever/pedal shall be provided in the column to lift the support of the radiator slowly.
Kummassakin tapauksessa testiä jatketaan vielä viiden minuutin ajan.
It shall also be provided with a catch in order to ensure that the radiator can be brought back in its normal position.
TULOKSET
In their normal position, the axes of the radiator, the support for the sample and the receptacle shall coincide.
Havaitut ilmiöt kirjataan testausselosteeseen, kuten:
The test samples shall measure: 70 mm × 70 mm.
mahdolliset pisarat, siitä riippumatta sytyttivätkö ne liekkejä vai eivät,
Samples shall be taken in the same way from finished products, when the shape of the product permits.
syttyikö puuvillavanu.
If it is impossible, the test shall be carried out, in accordance with the Technical Service, on the initial width of the material which shall be mentioned in the test report.
Metallirengas (kiinteä)
Composite materials (see paragraph 6.1.3 of the Regulation) shall be tested as if they were of uniform construction.
1 = Säteilijä
In the case of materials made of superimposed layers of different composition which are not composite materials, all the layers of material included within a depth of 13 mm from the surface facing towards the respective compartment (interior, engine or separate heating compartment) shall be tested individually.
2 = Näyte
The total mass of the sample to be tested shall be at least 2 g.
3 = Ritilä (näytteen tuki)
If the mass of one sample is less, a sufficient number of samples shall be added.
4 = Puuvillavanu
If the two faces of the material differ, both faces must be tested, which means that eight samples are to be tested.
LIITE 8
The samples and the cotton wool shall be conditioned for at least 24 hours at a temperature 23 °C ± 2 °C and a relative humidity of 50 ± 5 % and shall be maintained under these conditions until immediately prior to testing.
TESTI MATERIAALIEN PYSTYSUUNTAISEN PALAMISNOPEUDEN MÄÄRITTÄMISEKSI
The sample is placed on the support and the latter is so positioned that the distance between the surface of the radiator and the upper side of the sample is 30 mm.
Isotrooppisesta materiaalista testataan kolme näytekappaletta ja ei-isotrooppisesta materiaalista kuusi näytekappaletta.
The receptacle, including the cotton wool, is placed beneath the grill of the support at a distance of 300 mm.
Tässä testissä näytekappaleita pidetään pystyasennossa ja altistetaan liekin vaikutukselle.
The radiator is put aside, so that it cannot radiate on the sample, and switched on.
Näin määritetään liekin etenemisnopeus testattavassa materiaalissa.
When it is on full capacity it is positioned above the sample and timing is started.
Laitteisto koostuu seuraavista osista:
It is brought back in position when the flame has extinguished and the same procedure is repeated as frequently as necessary during the first five minutes of the test.
tuuletusjärjestelmä kaasun ja palamistuotteiden poistamiseksi
After the fifth minute of the test:
malline
if the sample has extinguished (whether or not it has ignited during the first five minutes of the test) leave the radiator in position even if the sample reignites;
valkoisesta merseroidusta puuvillalangasta tehdyt merkintälangat, joiden lineaarinen tiheys on enintään 50 tex.